606 E. Dittler, 



entwickelte; diese Krystallskelette besitzen ein eigenartiges 

 Aussehen. Von einem Krystallisationszentrum aus wachsen die 

 Nephelinleisten in einspringenden Winkeln von zirka 120° zu 

 sechseckigen Querschnitten heran und bilden auf diese Weise 

 sehr hübsche ornamentartige Wachstumsformen. Nur ver- 

 einzelt haben sich die Nepheline in kleinen holoedrischen 

 Prismen abgesetzt, dann aber meist differenziert vom Labrador. 

 Diese gedrungenen kleinen Nephelinsäulchen bilden sich nur 

 bei sehr langsamer Abki^ihlung und zeigen, daß die Krystalli- 

 sationsgeschvvindigkeit in der Richtung der Hauptachse eine 

 sehr geringe ist. Oftmals erstarrte das Nephelinmolekül auch 

 glasig. Dieses Glas besitzt jedoch keinen ganz isotropen 

 Charakter, indem im polarisierten Lichte undulöse Aus- 

 löschungswellen darüber hingleiten. Ein weiteres Ergebnis 

 dieser Versuchsreihe sind die Differentiationserscheinungen in 

 Versuch 3 und 5. Dieselben sind schon an der verschiedenen 

 Färbung recht gut zu erkennen (Taf. II, Fig. 10). Zu erwähnen 

 wäre noch, daß gerade dort, wo wie in Versuch 3 eine Eutekt- 

 struktur auftreten sollte, die Fe-reiche krj^stallinische Partie sich 

 von dem glasigen Anteil der Schmelze trennte, und die Beob- 

 achtung, daß in dem Fe-reicheren Teile der Schmelze desselben 

 Versuches sich größere Krystalle gebildet hatten als in dem 

 Fe-£U-men. 



Die Bestimmung der Schmelz- und Erstarrungs- 

 punkte ergab folgendes Resultat (Fig. 7): 



Die Kurve der krj'stallinen Gemenge zeigt eine Er- 

 niedrigung unter den Schmelzpunkt der niedriger schmelzenden 

 Komponente. 



Die Kurve der Gläser verläuft der der krystaliinen Ge- 

 menge ziemlich parallel; eine Eutektstruktur ist nirgends wahr- 

 zunehmen. Die \'erschiedene Krystallisationsgeschwindigkeit, 

 das verschiedene Krystallisationsvermögen, die Unterkühlung 

 und die Bildung neuer V^erbindungen verhinderten die Ent- 

 stehung einer solchen Struktur. Auch fehlt gerade den 

 Schmelzen, welche Nephelin enthalten, oftmals ein Eutektikum 

 und verhält sich dieses Mineral in dieser Hinsicht ähnlich dem 

 Albit. Die Erstarrungspunkte liegen zirka 1 75 bis 200° tiefer 

 als die Schmelzpunkte. Die beiden Silikate scheinen dem 



